３．研究報

告酸化チタンコーティング剤の改良と環境浄化への応用
一ノ瀬弘道
水溶性樹脂、ペルオキソチタン酸水溶液およびペルオキソ改質アナターゼゾルを用いた積層膜によって、透明アクリル樹脂板上への常温密着性光触媒コーティングを可能とした。また、シリカを添加したペルオキソチタン酸水溶液を陶磁器上に焼付けることによって、干渉色がなく光沢度変化もない光触媒膜の形成ができた。また、乾燥膜の硬度増加速度は温度や紫外線量に依存することが判明した。

１．はじめにを抑えるために膜厚を大きくすることが試みられ

二酸化チタンは光触媒作用によって有機物を分ているが、乾燥焼成時の内部応力によって剥離や解する作用があり、抗菌、汚れ分解、セルフクリ亀裂が発生するという問題がある。とくに、陶磁ーニング、脱臭、大気浄化、水質浄化などの環境器白磁上では干渉色や光沢が強調されるために実浄化材料として注目されている。我々は、ペルオ用化のネックになっている。本研究では、膜の屈キソチタン酸水溶液（PTA 溶液）とペルオキソ改折率を低下させて干渉色を低減化させるためにシ質アナターゼゾル（PA ゾル）を開発し、これらをリカ添加の PTA 膜を陶磁器上に焼き付けることを用いたコーティング膜（（以後、PTA 膜と PA 膜と検討した。また、ペルオキソチタン系コーティンそれぞれ呼ぶ）が光触媒膜として優れた特性を持

グ剤の乾燥膜は、他のコーティング剤と異なり経つことを明らかにしてきた。とくに、これらの乾時的な物性向上が起こることが判明している。本燥膜は、高密着性、高透明性、高光触媒活性であ研究では膜の硬度が暴露条件によってどのようにり、光触媒現場施工や二次製品開発等の実用化が変化するかを調べた。

進んでいる。
一般に、有機物基材上へ光触媒膜を直接コーテ

２．実験方法ィングすると、有機基材表面と光触媒膜の密着部

２．１

水溶性樹脂を利用した積層膜の実験分が光触媒の酸化作用で破壊され、光触媒膜自身水溶性樹脂としてウレタン塗料、界面活性剤が剥離してしまう問題がある。ところが、PTA 膜としてフジフィルムドライウェル、基板としてを有機基材と光触媒層の中間層として積層すれば、透明アクリル樹脂を用いた。図１に２層コーテ耐紫外線性がある光触媒膜が得られる。しかし、ィングと３層コーティングの概念図を示す。２プラスチックスや塗膜のような有機基材表面は疎層コーティングをする場合、PTA 溶液（0.1mol/dm3、水性の場合が多く、水系のコーティング剤が塗布100 部）、ウレタン塗料（10 倍液、2〜40 部）とし難いという問題がある。コーティング前の表面界面活性剤（10 倍液、1 部）を混合した液体を 1処理や界面活性剤を使用することで改善が行われ層目のコーティング液とした。トップコートはているが、本研究では、水溶性の樹脂を利用したPTA 溶液+PA ゾル混合液（3:7、0.1mol/dm3）を用改善を試みた。また、一般の透明薄膜形成用コーいた。３層コーティングをする場合は、１層目ティング剤の場合、前述の積層による光触媒遮断にウレタン塗料（原液、100 部）＋界面活性剤（10効果を大きくするためやコーティング膜の干渉色倍液、10 部）、２層目に PTA 溶液（0.1mol/dm3、1２層コーティング

３層コーティング

アクリル基板PTA＋PA

アクリル基板
トップコートPTA＋PA

２層目

PTA＋界面活性剤

1 層目

ウレタン＋界面活性剤

ウレタン＋PTA＋界面活性剤

図１．

２層コーティングと３層コーティングの概念図．

100 部）＋界面活性剤（10 倍液、1 部）、トップ

２．３

コーティング膜の暴露試験方法

コート液は同じものを用いた。混合膜を比較すスライドガラス（ホウ珪酸ガラス、厚み 1mm）るために、PA ゾル（0.1mol/dm3、100 部）＋ウレに PTA 溶液を塗布、常温乾燥して約 0.3μm の薄膜タン塗料（10 倍液、10 部）混合液を１層コーテを形成した。試験期間は 12 月で、室内温度は平均ィングした。膜厚はそれぞれ約 0.3μm とした。

約 15℃であった。暴露条件は、屋外日向、屋外日すべて 50℃で乾燥し、屋外日向暴露試験した。

陰、屋内、100℃、50℃、BLB ライト照射（0.5mW/cm2;２．２310nm‑400nm）、殺菌灯照射（BLB ライトと同じ出シリカ添加膜の特性測定

シリカ源としてシリカゾル（日産化学スノー力、照射距離）とした。膜の硬度は JIS K5400（鉛テックス 20）を用いた。PTA 溶液（0.1mol/dm3）

筆硬度測定法）によって決定した。また、スライに SiO2 として 20、40、60、80mass%のシリカゾル

ドガラス上に PTA 膜を形成し、BLB ライト照射を混合し、陶磁器タイル上にコーティング（2×（0.5mW/cm2; 310nm‑400nm）による紫外可視光透5cm）して 600℃で 1 時間焼成し 0.2μm の薄膜を過スペクトルの変化を測定した。

それぞれ焼き付けた。色差計と光沢度計（入射角度 45 度）で膜表面の数箇所を測定した。光触３．結果と考察

媒活性は、イソプロパノールガス濃度 100ppm 、３．１

水溶性樹脂を利用した積層膜形成

V=1300cm3 の容器内で、BLB ライト（0.5mW/cm2）

積層させる場合の濡れ性（塗布性）を適正化すを照射して生成するアセトンガスの濃度をガスるために、まず、積層テストを行った。その結果クロマトグラフで測定した。

を表１に示す。アクリル表面を親水処理すれば、12

層目は容易にコーティング可能であった。しかし、また、PTA 膜上に混合液を塗布する場合は、PTA 膜積層させる場合は、下層に界面活性剤が含まれてに界面活性剤があれば、コーティングが容易であいないと親水性がなく、コーティングできなかっった。ウレタンを用いなくても、この方法でアクた。３層コーティングを目的として、ウレタン上リル上へコーティングすることは可能であるが、に PTA 溶液を塗布する場合は、下層のウレタン層数十度の熱処理をしないと PTA 層とアクリル間のだけでなく上層の PTA 溶液にも界面活性剤が含ま密着性の膜が得られない。つまり、アクリル上にれている方が容易にコーティング可能であった。

常温乾燥で密着性膜を形成するためには、ウレタ

表１．積層濡れ性試験．
1層目コーティング液組成

2層目コーティング液組成

ウレタンのみウレタン＋界面活性剤（１０：１）
ウレタン＋界面活性剤（２：１）
ウレタンのみウレタン＋界面活性剤（１０：１）
ウレタン＋界面活性剤（２：１）
PTAのみ
PTA+界面活性剤（100：1）
PTA+界面活性剤（9：1）
ウレタンのみウレタン＋界面活性剤（１０：１）
ウレタン＋界面活性剤（２：１）

1層目上への濡れ性

PTA
PTA
PTA
PTA+界面活性剤（100：1）
PTA+界面活性剤（100：1）
PTA+界面活性剤（100：1）
PTA＋PA（３：７）
PTA＋PA（３：７）
PTA＋PA（３：７）
PTA＋PA（３：７）
PTA＋PA（３：７）
PTA＋PA（３：７）

××
○○
◎◎×◎
◎△◎◎

密着性持続日数コーティング層

1 層目コーティング液組成

204060ウレタンのみPTA＋ウレタン（100:40）
PTA＋ウレタン（100:20）
２層コーティング

PTA＋ウレタン（100:10）
PTA＋ウレタン（100:4）
PTA＋ウレタン（100:2）

３層コーティング

図２．

―

アクリル基板上へ積層コーティングした膜の屋外暴露による密着性の持続日数．

380

ン樹脂の介在が効果的なのである。また、２層コした。ウレタン層に PTA を含有させても４日程度ーティングを目的として、ウレタン層上に PTA+PAで剥離が始まった。ところが、３層コーティング混合液を塗布する場合も、ウレタン層に界面活性では 4 ヶ月経過しても膜の剥離は認められなかっ剤が含有されていることが必要であった。以上のた。図３に暴露試験した後の積層膜表面の SEM 写結果から､２層コーティングは PTA+PA／ウレタン、真を示す。２層コーティングしたものは膜が細か

３層コーティングは PTA+PA／PTA／ウレタンとし、く剥離している様子が観察された。一方、３層コPTA 層とウレタン層には必要最小限の界面活性剤ーティングした膜はまったく剥離が起こっていなが必要であると判定された。

かった。比較例として示した、アクリル上のウレ

図２にアクリル基板上へ積層コーティングしたタン樹脂＋PA 混合膜（10：100）に BLB ライト

膜の屋外暴露剥離試験の結果を示す。ウレタン層（0.5mW/cm2; 310nm‑400nm）を照射した膜は、2に直接 PTA+PA 膜を積層させると１日で膜が剥離日で剥離してしまった。以上のことから、アクリ

ab250μm50μmcd250μm50μm

図３.

アクリル上への積層コーティング膜の屋外暴露と BLB 暴露試験後の表面写真．

a) PTA+PA／PTA+ウレタン／アクリル基板、屋外暴露 1 ヶ月．
b) PTA+PA／ウレタン／アクリル基板、屋外暴露 1 ヶ月．
c) PTA+PA／ウレタン／PTA／アクリル基板（屋外暴露 4 ヶ月）．
d) PA+ウレタン／アクリル基板（BLB 暴露 2 日）．
4ル樹脂に代表されるような疎水性表面を持つ有機物上への常温コーティングによる耐久性光触媒コ15400

用いた３層コーティング法が有利であることが判布できるので、３層コーティングすることで増える労力はないと考えられる。しかし、ウレタン樹脂自体の耐候性には問題があるので、今後の検討

300
基板との色差明した。ウレタン樹脂は基材の表面処理なしで塗10200
10050を行う必要がある。

３．２0

シリカ添加膜の特性-1000

陶磁器上へのコーティング膜の焼付け温度を20406080

SiO2 含有量 / mass%

600℃としたのは、以前の実験において 600℃で焼き付けた PTA 膜がアルカリ洗剤を用いた食器洗浄

図４．

器試験で優れた耐久性を示したからである。図 4に及ぼす膜中の SiO2 含有量の効果．

タイル基板に対する色差と光沢度差にタイル基板に対する色差と光沢度差に及ぼす膜中の SiO2 含有量の効果を示す。PTA 溶液のみ使用
した場合は、干渉色のために色差が大きく、また、光沢度も非常に高かった。SiO2 の添加量増大に伴い、色差、光沢度差共に低下し、60〜80mass％SiO23.5
アセトン発生量／ppm添加した場合には基板と差はほとんどなくなった。
しかし、80mass％以上添加すると膜の密着性が悪くなった。したがって､60mass％添加したサンプルが最も実用性が高かった。
図５に PTA と 60mass％SiO2‑PTA を用いたコーテ
ィング膜によるイソプロパノールガスの酸化に伴うアセトン発生量を示す。60mass％SiO2‑PTA の膜の光触媒活性は PTA を焼き付けたタイルの場合の32.521.51一方、各コーティング膜上に色素を塗布して、水60%SiO2‑PTA

0.50-3070％以上の活性を維持していることが判明した。

PTA のみ0306090
紫外線照射時間／h120

洗浄による取れやすさを比較したところ、SiO2 を添加すると色素の洗浄効率が悪くなる傾向が確認

図５． PTA と 60mass％SiO2‑PTA を用いたコーティされた。したがって、600℃で PTA を焼き付けるとング膜によるイソプロパノールガスの酸化に伴う膜密度がかなり高くなるのに対し、SiO2 を添加しアセトン発生量．

た膜はやや多孔質になるために光触媒活性があま

5

基板との光沢度差ーティング膜の形成には、水溶性ウレタン樹脂をり低下しないと考えられる。今後は、SiO2 源を検討し、緻密な膜を形成する必要がある。

暴露による膜硬度向上

図６、７に PTA 膜と PTA+PA 混合膜の各種環境下での鉛筆硬度変化を示す。常温乾燥直後の膜の硬度は 6B 以鉛筆硬度３．３下であった。PTA 膜は 100℃加熱では 1時間で 2H、2 時間で 4H、1 日後には 5Hまで到達して以後 3 週間までの変化はなかった。PTA+PA 混合膜の場合も硬度

6H
5H
4H
3H
2H
H
F
HB
B
2B
3B
4B
5B
6B
<6B

変化が速かったが、最終的には 4H で100℃
屋外日向(12月）
50℃

BLBライト

殺菌ライト
屋外日陰

屋内放置

0246あった。50℃では、ゆっくりではある8 10 12 14 16 18 20 22
日数 ／ 日が徐々に硬度が増し、3 週間後には PTA
膜は 2H、PTA+PA 混合膜は F まで向上

図６．PTA 膜の各種環境下での鉛筆硬度変化．

した。屋外日向では、100℃加熱と同じぐらい速い硬度向上があり、PTA 膜
は 2H まで、PTA+PA 混合膜も H〜2H まで向上した。日陰ではやや硬度向上が遅く、3 週間後の硬度は PTA 膜は F、PTA+PA 混合膜は B であった。BLB ライ

度向上は 50℃加熱と同じ程度であったが、3〜10 日には 50℃加熱の場合から屋外日向程度の硬度まで向上した。
また、屋内放置の場合、かなり硬度向上が遅かったが、3 週間後には 4B まで向上した。
コーティング直後の PTA 膜は淡黄色に着色していたが、暴露試験すると時鉛筆硬度

トや殺菌灯でも硬度向上が見られ､硬

6H
5H
4H
3H
2H
H
F
HB
B
2B
3B
4B
5B
6B
<6B

屋外日向（12月）
50℃色がなくなった。図８に PTA 膜をコー

殺菌ライト

BLBライト
屋外日陰

屋内放置

0間差はあるものの最終的には黄色いティングしたガラスの紫外可視透過

100℃

2468

10 12 14 16 18 20 22
日数 ／ 日図７．PTA+PA 混合膜の各種環境下での鉛筆硬度変化．

スペクトルの BLB ライト照射による変6100Substrate80
透過率60％

406h4h1h0h()200300400500600700

波長 (nm)Wavelength/ nm
図８．

PTA 膜をコーティングコーティングしたガラスの紫外可視透過スペクトルの BLB ライト照射による変化．

化を示す。PTA 膜コーティング直後は 440nm 以下４．まとめの波長に吸収があり、ペルオキソ基の黄色い着色

本研究では、PTA 溶液、PA ゾル及びそれらの混を示している。しかし、紫外線を照射すると黄色合液の有機物基材上への塗布性を向上させるためい色が退色し、420nm 以下の光透過率が増大した。に、有機樹脂塗料を用いた積層コーティング方法

この変化と同時に、膜厚が小さくなり､膜密度が増の検討を行った。その結果、PTA+PA 混合膜／PTA大していることが確認された。つまり、紫外線照膜／ウレタン樹脂膜の積層膜の暴露耐久性が優れ射によって PTA 膜中のペルオキソ基が分解して無ていることが判明した。また、陶磁器上へ焼き付定形の TiO2 に変化して膜の緻密化が起こって硬度ける光触媒膜の原料として PTA 溶液+SiO2 ゾル混合が増大すると考えられる。加熱した場合も同じよ液を用い、干渉色と光沢度を低減化することがで

うに黄色いペルオキソ基の発色がなくなっていき、きた。さらに、PTA 膜と PTA+PA 混合膜の様々な条硬度向上が起こっていると推定される。

件下での暴露試験を行い、紫外線や熱によるペルオキソ基の分解に伴う硬度向上現象が確認された。

7